71 



keits- und El asticitäts- Verhältnisse zur Durchfeucht- 

 ung der Hölzer fliesst, erschien die Untersuchung der Imbi- 

 bitions-Phänomene für sich von Wichtigkeit. 



Nach 24stündiger Einlage kleiner cylindrischer Holzstücke 

 von angenähert 1 cub. cm Inhalt, welche nach der Heraus- 

 nahme zwischen P'liesspapier sorgfältig von aller oberflächli- 

 cher Flüssigkeit befreit wurden, erhielt man folgende Werthe: 

 Holzart — Trockengewicht — Feuchtgewicht — Aufnahme. 



Es ergeben sich hieraus vier Gruppen zur Berechnung 

 von Quelhings-Mittelwerthen: Er, B: 0.456; Z, Ei, BR, 

 BW, A: 0.866; Eb, K: 0.3045; F: 0.255; und werden von 1 

 cub. cm Holz der bezeichneten Qualität beziehlich 45.6, 36.6, 

 30.4, 25.5 Volumen-Procente Wasser binnen eines Tages auf- 

 genommen. 



Während hier gleiche Volumina der Quellungs- 

 körper als Vergleichungs-Grund gelten, geschieht in Folgen- 

 dem die Umrechnung der Imbibitions-Quanta auf gleiche 

 Gewichte. Danach imbibirt IgrEb: 0.315, A: 0.655, Z: 0.562 

 K: 0.849, F: 0.702, Ei: 0.760, Er: 1.312, B: 0.949, BR: 0.761, 

 BW: 0.546gr Wasser, oder nach Gewicht-Procenten geordnet: 

 Er, 131.2; B, 94.9; K, 84.9; BR, 76.1; Ei, 76.0; F, 70.2; A, 

 65.5; Z, 56.2; BW, 54.6; Eb, 31.5 prc. — 



7. — In gleich qualificirtem Wasser wurde mit einem 

 gut ausgetrokneten Stückchen Eichenholz von 0.776gr Gewicht 

 bei verschiedenen Temperaturen experimentirt, um 

 einen etwaigen Einfluss derselben auf die Quellung zu er- 

 kennen, welcher vermuthlich deutlicher hervorgetreten wäre, 



